420 A C A D E M I E 



cle fufion , dans un creiifet garni de fon coii- 

 vercle bien lutte ; 150 grains de fonte grife 

 de Foucherans ont fourni un regule qui a 

 d'abord parii n'avoir pas change de forme ; 

 mais cette apparence etoit produite par line 

 portion de Ja Surface calcinee , qui s'etoit 

 confervee , & dont la partie fuperieure etoit 

 creufe , le refle du metal ayant coule en nn 

 bouton arrondi qui occupoit le bas ; ce bouton 

 pefoit 143 grains 7 ; il cedoit a la lime & nn 

 peu au marteau ; I'acide nitreux le tachoit 

 comme I'acicr , mais il n'a pas durci a la 

 trempe. 



1 zo. J'ai encore poufle A la fufion 1 50 grains 

 de meme fonte dans un creufct de HefTe , avcc 

 le minium on chaux rouge de plomb, en quan- 

 tite fuffiiante pour couvrir la fonte ; le creufet 

 a ite tellement attaqu^ , qu'il s'efl: affaiffe 

 d'un cote , & je n'ai trouve qu'un globule de 

 43 grains , loge dans un des angles & envi- 

 ronne d\m verre tres-noir; c'etoit un ex- 

 cellent acier, & qui a pris la trempe la plus 

 dure. 



M. Bergman a auffi effaye de cementer fim- 

 plement, & fans pouffer a la fufion, la fonte 

 de Leufftadt avec diverfes matieres , dans de 

 petites fioles de verre enfermees dans des 

 creufets remplis de craie pulverifee , qu'il a 

 tenu pendant quinze heures dans un four a 

 potier : je dois faire connoitre les relultats 

 des experiences les plus decifives. 



I3<>. Cette fonte cementee dans la terre cat' 

 (airei ^ augmente de poids de plus d'un cen- 



